(les boHchei à feu en foule et en bronze , etc. 443 



L'emploi du mêlai chimique nous semble bon , car letain déjà 

 allié au cuivre se dissoudra plus uniformément dans la masse, que 

 si on le projetait pur. 



M' le colonel Fréderix forme le mélange préalable de 8 parties 

 d'étain seulement sur 100 parties de cuivre. 



Nous pensons qu'il serait beaucoup plus rationnel de le composer 

 au titre voulu de H pour %, ce qui éviterait l'embarras d'intro- 

 duire dans le fourneau, pendant la fusion, des quantités plus gran- 

 des d'étain ou de métal chimique, et préviendrait l'inconvénient 

 d'ouvrir souvent la porte de brassage. 

 I Du reste , la fonderie de Liège a coulé de belles pièces de bronze 

 en employant le mélange préalable à l'un ou à l'autre des deux ti- 

 tres de 8 pour % et de H pour °/,. 



Les métaux neufs ou vieux, pourront donner de bons produits 

 s'ils sont ptirs : mais le bronze sera plus homogène par l'emploi de 

 vieux métaux. 



La charge du fourneau se compose de diverses espèces de bronze : 

 elle comprend les masselottes obtenues à la coulée précédente, les 

 fonds de bassin et de cuillers, les écheneaux , une partie de mé- 

 lange préalable, les tronçons de canons et vieux bronze qu'on uti- 

 lise , le bronze provenant de l'exploitation des croûtes de chape , 

 les bûchilles et autres résidus de fabrication, et, en dernier lieu, l'é- 

 tain ou le métal chimique nécessaires pour compléter le titre de la 

 charge. 



L'analyse indique les diverses quantités d'étain que les fontes 

 renferment. Mais la composition du bronze n'étant pas homogène, 

 les échantillons analysés peuvent ne pas posséder le titre moyen des 

 morceaux d'où on les a tirés. Les analyses elles-mêmes laissent 

 quelquefois à désirer. Il est donc prudent de composer les charges 

 toujours à peu près dans les mêmes proportions , en ayant égard à 

 l'approvisionnement existant et aux résidus que fournit la fabrica- 

 tion de chaque pièce. 



Dans une fonderie oii l'approvisionnement est réglé en prévoy- 

 ant l'avenir, on ne doit introduire dans les fourneaux que la 

 quantité de mélange préalable nécessaire pour couvrir les dé- 

 chets. Car un gouvernement doit posséder le nombre nécessaire de 

 bouches à feu en bronze , de sorte que la fabrication ne consiste 

 que dans le renouvellement de celles mises hors de service. 



Malheureusement il n'en a pas été ainsi à la fonderie de Liège, 



